Изучение свойств мехового полуфабриката, полученного с применением олигомеров

А. И. Салимова

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА, ПОЛУЧЕННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ОЛИГОМЕРОВ

Ключевые слова: дубление, гидроксилсодержащие уретаны, меховой полуфабрикат,

свойства.

Изучены свойства мехового полуфабриката, полученного с использованием гидроксилсодержащих уретанов в хромсберегающих технологиях дубления. Проведенные исследования показали улучшение характеристик полуфабриката.

Keywords: a tanning, hydroxylcontained urethanas, a fur semifinished product, properties.

Properties of the fur semifinished product received with use hydroxylcontained urethanas гидроксилсодержащих уретанов in ^romesaving technologies of a tanning are studied. The conducted researches have shown improvement of characteristics of a semifinished product.

Использование эффективных химических материалов, обеспечивающих высокую степень поглощения хрома из дубильного раствора, является одним из важных направлений совершенствования кожевенно-мехового производства.

В настоящее время в качестве соединений, обладающих структурирующим эффектом в комбинации с комплексами хрома, используют различные сополимеры и олигомеры с активными по отношению к коллагену и основному дубителю функциональными группами.

В работе [1] была показана эффективность применения в качестве таких соединений гидроксилсодержащих уретанов или уретангликолей (УГ), обладающих структурирующей способностью.

С целью изучения свойств мехового полуфабриката полученного с их применением и получения сравнительных характеристик, проводили процесс дубления разными методами: традиционным хромовым дублением и дубление с применением УГ.

Эффект дубления характеризуется связыванием дубящих соединений с активными группами коллагена. Об их количестве судят по содержанию хрома, пересчитывая на оксид данного металла [1]. С этой величиной тесно связаны такие важные параметры полуфабриката, как температура сваривания, устойчивость к воде, химическим веществам и микроорганизмам.

Результаты исследований по определению участия УГ в процессе дубления представлены в таблице 1.

Полученные показатели, характеризующие эффект дубления и качество дубителей, подтверждают непосредственное участие УГ в формировании структуры кожевой ткани и подтверждают наибольшее участие в этом процессе УГ-2.

Одним из основных показателей эффекта дубления является фиксация пористости коллагена после испарения из него воды или другой пропитывающей жидкости, в результате которого достигается увеличение количества сшивок между элементами структуры. Степень фиксации пористости дермы обозначается термином формирования объема дермы.

Таблица 1 - Характеристика образцов различных видов дубления

^^^^^Показатели Образцы Температура сваривания, ОС Пористость, % Формирование объема дермы, %

Контрольный 76,0 35,32 38,33

Обработанный УГ-1 59,0 - -

- до дубления 81,0 50,51 40,68

- после дубления 78,0 48,47 39,83

Обработанный УГ-2 68,0 - -

- до дубления 97,0 57,66 41,23

- после дубления 85,0 60,13 47,44

Обработанный УГ-3 56,0 - -

- до дубления 85,0 58,87 43,80

- после дубления 82,0 56,36 40,15

Формирование объема дермы или формирующая способность дубителя определялась как отношение объема выдубленной им воздушно-сухой кожевой ткани к объему обводненной [2]. Расчет данного показателя подтверждает увеличение эффективности хромового дубления при использовании УГ (табл. 1).

Результатом улучшения формирования структуры дермы является также уменьшение усадки во время сушки. Исследования показали, что применение УГ снижает усадку полуфабриката, увеличивая тем самым выход шкур по площади (рис. 1).

Рис. 1 - Влияние обработки УГ на усадку

Косвенной характеристикой степени формирования объема кожевой ткани является показатель пористости.

Пористость дубленого полуфабриката обработанного и необработанного УГ определялась пикнометрическим методом. Измерение пористости контрольных и опытных образцов показало большую степень фиксации пористости дермы в случае ее обработки УГ после процесса хромового дубления (табл. 1). От пористости материала и характера рас-

пределения пор по радиусам зависят многие свойства готового полуфабриката, и прежде всего механические свойства.

Вследствие лучшего сшивания макромолекул коллагена дубящими соединениями с использованием синтезированных продуктов значительно улучшаются физикомеханические свойства кожевой ткани, представленные в таблице 2.

Таблица 2 - Физико-механические свойства меховой овчины

~^-^^_Образцы Хромовое дубление Обработанные

Показатели УГ-1 УГ-2 УГ-3

Предел прочности, МПа - при появлении трещины лицевого слоя 5,81 8,40 9,08 8,82

- при растяжении 6,72 16,37 21,17 10,78

Относительное удлинение, % - при напряжении 4,9 МПа 32,8 40,0 46,0 44,0

- при трещине лицевого слоя 36,0 52,0 60,0 49,2

- при разрыве 52,0 58,0 70,0 64,0

Кроме того, использование УГ уменьшает вероятность проявления такого порока, как треск лицевого слоя. У образцов хромового дубления, подверженных указанному пороку при нагрузке 4,15 Н наблюдается треск лицевого слоя, а при нагрузке 4,8 Н происходит разрыв. У образцов, обработанных УГ, нагрузка при треске и разрыве значительно превышает заданную нагрузку.

Показателем, который в большей степени характеризует механические свойства кожевой ткани, является предел прочности при растяжении [2].

Вычисленные значения данного показателя для контрольного и опытных образцов отвечают требованиям действующего стандарта (не менее 5.9 МПа), о чем свидетельствуют данные таблицы 2.

Таким образом, изучение свойств, характеризующих эффект дубления и качество дубителей, мехового полуфабриката, полученного с применением УГ, подтверждает их непосредственное участие в формировании структуры кожевой ткани.

Разница в численных значениях показателей, определенных при разных вариантах обработки, а также высокие значения показателей формирования объема и пористости, при значительном снижении усадки опытных образцов, свидетельствует о существенном вкладе диффузионной составляющей при предварительном использовании УГ и как эффективных интенсификаторов хромового дубления.

Литература

1. Салимова, А.И. Применение олигомеров в хромсберегающих технологиях дубления мехового полуфабриката / А.И. Салимова, И.Ш.Абдуллин, В.А.Сысоев // Вестник Казан. технол. ун-та. -2010. - №10. - С.151-153.

2. Данилкович, А.Г. Практикум по химии и технологии кожи и меха: Учеб. пособие для вузов / А.Г.Данилкович, В.И.Чурсин. - М.: ЦНИИКП, 2002. - С.133-135.

© А. И. Салимова - канд. техн. наук, доц. каф. дизайна КГТУ, salimova77@mail.ru/